47^ ACADÉMIE DES SCIENCES. 



à l'action du four électrique un mélange de siliciure de enivre, de cobalt et 

 de silicium. Dans ce dernier cas, le composé est mieux cristallisé et plus 

 facile à purifier. 



» La préparation doit être efTectuée de la façon suivante: On place dans nn creuset 

 de cliarbon 2008 de siliciure de cuivre, los de col)alt et 3os de silicium cristallisé. Ce 

 creuset est ensuite porté dans le four électrique, où on le maintient 5 à 6 minutes, le 

 courant étant de 900 ampères sous 45 à 5o volts. Le culot métallique ainsi obtenu se 

 brise facilement, sa cassure est d'un gris bleu foncé. On le pulvérise grossièrement et 

 on le traite successivement par l'acide azotique et par la lessive de soude, en ayant 

 soin de laver à l'eau après l'action de chaque réactif. Ces traitements alternés sont 

 continués jusqu'à ce que l'acide azotique n'enlève plus de métal. Le résidu pulvérulent 

 et cristallin est alors additionné d'acide chlorhydrique étendu de son volume d'eau à 

 la température du bain-marie. Ce réactif dissout le siliciure SiCo, qui se forme tou- 

 jours dans cette préparation en petite quantité. Le siliciure Si^Co est à peu près inat- 

 taquable dans ces conditions. Le produit est enfin lavé à l'eau et séché à l'étuve. 



» Les analyses (') faites sur des échantillons provenant d'opérations 

 différentes montrent bien que le composé ainsi formé a pour formule Si- Co. 

 Il renferme parfois, comme impureté, un peu de siliciure de carbone. 



)) Le siliciure de cobalt Si^Co se présente sous la forme de petits cristaux de couleur 

 foncée à reflets bleutés. Il paraît cristalliser dans le système cubique et présentei- le 

 plus souvent la forme octaédrique. Nous n'avons pu faire cependant une détermination 

 rigoureuse. Sa densité à 0° est de 5,3. Sa dureté est comprise entre 4 et 5. 



» Le fluor ne l'attaque pas à froid; mais, si l'on chauffe légèrement, l'incandescence 

 se produit et il se dégage du fluorure de silicium, en même temps qu'il se forme du 

 fluorure de cobalt rouge fondu, semblable au fluorure CoF- décrit par M. C. Pou- 

 lenc (-). 



» Le chlore ne réagit qu'à 3oo°, le brome au rouge sombre et l'iode à peu près à la 

 même température, mais sans incandescence visible. 



» Dans l'oxygène pur, vers' 1200", le siliciure n'est altéré que très superficielle- 

 ment. Le soufre en vapeur est sans action au point du ramollissement du verre de 

 Bohême. 



» L'acide sulfurique et l'acide azotique étendus ou concentrés n'attaquent pas ce 

 siliciure. 



» L'acide chlorhydrique concentré réagit très lentement à sa température d'ébulli- 



(') Les analvses ont été calculées après avoir préalablement retranché du poids de 



la prise d'essai le poids du siliciure de carbone. 



Théorie pour Si-Co. 



Silicium pour 100 48, 3o 48>o5 47j83 48,69 



Cobalt » 50,92 5i,6i 5i,77 5i,3o 



(^) C. Poulenc, Comptes rendus, t. CXIV, 1892, p. 1426. 



